ESPÈCES DE VERRES EMPLOYES A DES USAGES OPTIQUES. 183 



5. 





Calculé d' 

 (Pb. Ca. Mg. Fe, 



après 

 Al,. 



la formule 

 K,.Na,) ^""^ 



Trouve. 



Acide silicique 



180 — 







52,6 



54,8 



/-\ i_ j_ „i 1 



132,41 







38,6 i 



37,0 



Chaux 



2,10 







0,6 1 



0,6 





0,70 







0,2 



0,2 





2,43 







0,7 



0,7 





1,77 







0,5 



0,4 











6,0 





Soude 



2,83 







0,8 



0,8 





342,74 







100,— 



100,8 





6. 













Calculé d' 



apr 



ès 



la formule 











' O 



Trouve. 





(Pb. Ca. Mg. Fe, 



Al 



■i • 



K,.Naj'^^^ 





Acide silicique 



120, — 







39,4 



41,3 



Uxyde de plomb 



io7,yo 







55,1 i 



53,9 



Chaux . 



0,63 







0,2 



0,2 





0,30 







0,1 



i 0,1 





1,83 







0,6 



i 0,6 



Alumine 



2,15 







0,7 1 



0,7 



Potasse 



10,93 







3,6 



; 3,5 





0,93 







0,3 



0,3 





304,72 



100,— 



100,6 



Pour les échantillons de verre N''. 2 et 3, l'accord entre la 

 composition calculée d'après les formules et celle qui a été trouvée 

 directement, offre un degré d'exactitude qu'on n'obtient que rare- 

 ment avec les silicates. Dans les autres on observe des écarts plus 

 ou moins grands. Parmi les différentes formules qui se laissent 

 déduire d'une manière approchée de l'analyse, j'ai cru devoir 

 donner la préférence à celles qui indiquent un peu moins d'acide 

 silicique qu'on n'en a trouvé réellement, et cela pour la raison 

 très simple que, dans une masse fondue de silicates, le sel qui 

 existe comme élément essentiel, peut très facilement se charger 

 mécaniquement d'une faible quantité d'un silicate plus acide. Par 



